von a- in /9-Quarz sowie von a- in /9-Leucit. 



149 



Aus unseren Kurven läßt sich nun weiter noch das Verhalten 

 des a-Quarzes bis zu seiner Existenzgrenze (570°) ersehen 

 und die quantitative Art der optischen Änderung beim Um- 

 schlag, sowie auch des Verhaltens des /^-Quarzes verfolgen. 

 Es ergibt sich, daß die Brechungsexponenten schon dicht vor 

 dem Umschlag sich ganz besonders stark erniedrigen. Das 

 trifft sowohl für n 0 als auch für n e zu. Von früher her ist 

 bekannt, daß die Verminderung von n e bei mäßig hohen 

 Wärmegraden die von n 0 übertrifft. Es hält das, sich immer 

 mehr verstärkend, bis zum Umschlag an. Als Mittelwerte 

 für 100° kann man aus den Kurven z. B. für D 2 folgende 

 herausgreifen. Für die übrigen Lichtsorten gilt entsprechendes. 



— 30 bis + 70° 70—170° 170-270° 270-370° 370—470° 470—570° 

 n 0 . . 0,0002 0,0004 0,0008 0,0011 0,0020 0,0047 



n e . . 0,0002 0,0005 0,0010 0.0013 0,0022 0,0053 



Durchschnittliche Erniedrigung der Brechungsexponenten 

 bei Quarz für je 100° im Intervall —30° bis -j- 570° 



Die Änderung der Dispersion ist auch bis zur 

 Maximaltemperatur des Existenzbereiches von a-Quarz gering- 

 fügig. Sie wurde von uns für das Licht von G' bis a ge- 

 funden für n G zu 0,0135 bei 23°, 115° und 212°, zu 0,0137 

 bezw. 0,0136 bei 305 bezw. 410°, 0,0140 bei 550°; für n e zu 

 0,0139 bei 23° und 115°, zu 0,0140 bei 212°, 0,0143 bei 

 305° und 550° (ein Wert von 0,0140 bei 410° beruht wohl 

 auf einem Beobachtungsfehler). Man erkennt, daß eine 

 Tendenz zur Vergrößerung der Dispersion mit der Temperatur 

 sowohl für n 0 als n e besteht. 



Die Doppelbrechung des a-Quarzes nimmt, wie be- 

 kannt, beim Erwärmen ab, entsprechend der oben schon 

 gekennzeichneten stärkeren Verringerung von n e gegenüber 

 n 0 . Bei der geringen Dispersion sowohl für n 0 als auch n e 

 genügt es, die Zahlen für D 2 hier anzuführen. Es ergibt sich 



23° 115° 212° 305° 410° 550° 570° 1 

 e-ofürD 2 0,0091 0,0091 0,0089 0,0087 0,0085 0,0081 0,0078 

 Änderung der Doppelbrechung des «-Quarzes im Temperatur- 

 intervall 23° C bis 550° bezüglich D 2 . 



In Kurvenform tritt dies in den beiden folgenden Dar- 

 stellungen heraus. 



1 Noch vor dem Umschlag- gemessen. 



